CARACTERES .< 



G1SEMENS 



EXTRACTION. 



CARACTERES , 



GISEMENS. , 

 LOCALITÉS.. .[ 

 EXTRACTION. 



CARACTERES. 



GISEMENS - 



EXTRACTION. 



CARACTERES, 



GISEMENS. . . 

 LOCALITÉS. . 



HISTOIRE DES SUBSTANCES METALLIQUES ET DE LEURS COMPOSÉS. 2.Ô 



4° Hydroxide de for. 



Caractères physiques .-Forme cristalline primitive : le cube. — Globuleux, cylin- 

 drique , mamelonné , géodique (pierre d'aigle) , stalactitique , compacte, pulvé- 

 rulent, terreux. — Jaunâtre, non métalloïde, opaque. — Fragile, à poussière 

 jaune. — Pes. spé., 3,5o. — Quelquefois magnétique après calcination. 



Caractères chimiques. — Composition : Tritoxidc de fer 80 , eau 20. 



(On trouve une sous-vai iete de fer hydraté noir, à cassure luisante , vitreux , et une autre jaunâtre, à aspect 

 résineux.) 



Dans les terrains secondaires , et même postérieurs à cette formation , sous forme de 

 couebes reposant sur le calcaire , l'argile , le sable, ou en dépôts plus ou moins consi- 

 dérables , en petites masses remplissant quelquefois des cavités , et comme formées 

 par sédiment. 



Un des minerais les plus répandus. Etant voisin de la surface du sol , l'exploitation s'en 

 fait généralement à ciel ouvert , et parle môme procédé que pour le fer oligiste. 

 5° Carbonate de for. 



Caractères physiques : Forme cristalline primitive : le rhomboïde. — Laminaire, gra- 

 nulaire, lenticulaire , oolitique , en rognons , xiloïde ou imitant le bois , compacte , 

 terreux. — Jaunâtre, brunâtre, translucide, opaque. — Magnétique par la chaleur. 



Caractères chimiques : Soluble à chaud, avec effervescence dans l'acide nitrique. 



Composition : Oxide 61 , acide carbonique 3g. 



Abonde dans certains terrains primitifs, où il forme des couches d'une grande puissance. 

 En Suède, en Bohème, en Hongrie, en Saxe, en Amérique, en Angleterre, en France, etc. 

 Ce minerai se traite comme le fer hydroxide. 



6° Sulfure de for. 



Caractères physiques .-Forme cristalline primitive : le cube. — Compacte, mamelonné, 

 stalactitique, globuleux , radié, dendritique, aciculaire. — Jaune, à poussière ver— 

 dâtre. — Etincelant sous le briquet , avec odeur sulfureuse. — Pesanteur spécifique , 

 4,5o. — Attirable à l'aimant. 



Caractères chimiques : Altérable à la flamme d'une bougie en une matière brune. 



Composition : Fer 54 , soufre 46. 



Une des substances les plus répandues dans le globe ^ disséminée dans toutes les for- 

 mations , où elle se présente en rognons, ou même en veines, en couches abon- 

 ( dantes, surtout dans la période intermédiaire (dans les houilles, les schistes), souvent 

 ! associée aux autres minerais de fer. 



On néglige l'exploitation du fer pyrileux, qui est de qualité médiocre et plus difficile à 

 extraire que celui des autres minerais. Néanmoins il a une autre utilité : c'est de 

 fournir le sulfate de for. Dans ce but , les pyrites sont bocardées , mises en tas , et 

 arrosées sur un sol incliné qui aboutit à un réservoir. L'eau cède sonoxigène au fer 

 qu'elle oxide et au soufre qu'elle acidifie ; ces deux principes s'unissent , etlesullate 

 de fer cpii en résulte est entraîné par l'eau , dans laquelle il est soluble , jusqu'au 

 réservoir, qu'il ne s'agitplus que de faire évaporer pour avoir le sel cristallisé. 

 7 Carbure de for (plombagine.) 



Caractères physiques : Forme cristalline primitive : le prisme hexaèdre régulier. — 

 Lamelleux , granulaire , schisteux. — Gris-noirâtre , à éclat métallique. — Doux au 



toucher. — Laissant une trace sur le papier. — Fragile, facile à racler avec un couteau. 



- — Pesanteur spécifique , 2 ,44 • 

 Caractères chimiques. — Composition: Carbone 92, fer 8. 

 Dans les terrains primitifs : en amas ou en petites veines. 

 Espagne , Piémont , Bohême , Norwège , Angleterre , France , etc. 

 ïi 1 acier est un carbure artificiel. (Voyca plus luiu.) 



